4 jJ. H. L. VOGT; M.-N. Kl. 
Oberhalb 1500? wurde die Temperatur, auf Grundlage der angewandten 
Stromstärke und der bis 1500? gemessenen Temperatur, extrapoliert. 1 
Bei 1550?— 1600? gewaltige Verflüchtigung, — und noch mehr bei 
rund 1650, 
Die Erhitzung oberhalb 1350? dauerte: 
[350° —4140D. un. x. ele, or Minuten 
i400" — 1508 44/5. aere ele, ag I 
1300°—etwa 1650? . . . . . 16 . = 
Von der ursprünglichen Einwäge, 149.5 gr., war nach dieser Erhitzung 
nur 54.8 gr. zurück; es wurden somit nicht weniger als rund 64 °/, ver- 
flüchtigt. 
Das ursprünglich aus Pulver bestehende Sulfid war zusammenge- 
schmolzen, und die Schmelze hatte die innere Kontur des Tiegels (Graphit- 
tiegels) angenommen. 
Das bei der Schmelzung erstarrte Sulfid bestand aus Wurtzit? (und 
nicht aus Zinkblende); dabei hatte sich an dem oberen, relativ kalten Ende 
des Tiegels eine dünne Schicht von sublimierten Wurtzit-Krystallen ab- 
gesetzt. 
— Die Dampfdichte von festem Zinksulfid erreicht bei Temperatur 
1500? und etwas darüber einen sehr hohen Betrag, jedoch nicht ganz 
1 Atmosphäre; und ZnS hat (bei dem Druck von einer Atmosph.) einen 
wirklichen Schmelzpunkt, der zufolge meinem obigen Experiment bei unge- 
fahr 1650? liegt. Dies stimmt mit dem durch Extrapolation von FRIEDRICH 
gefundenen Wert. 
CaS. P. LEBEDEw ? konnte im Kryptolofen, wo CaSiO; (zufolge sei- 
ner Angabe mit Schmelzpunkt 15129) sich leicht schmelzen ließ, selbst bei 
der hóchsten erreichbaren Temperatur nicht CaS zum Schmelzen bringen. 
1 Bei dem vorliegenden Experiment entsprach: zu 40 Amp. ca. 1385°; zu 45 Amp. ca. 
1405°; zu 49° Amp. ca. 1430°; zu 55° Amp. ca. 1480°. — Die Extrapolation war 
selbstverständlich mit gewissen Fehlern verknüpft. — Oberhalb 1500° waren die ZnS- 
Dämpfe so dicht, daß man nicht mit dem optischen Pyrometer durchsehen konnte. 
to 
Der erstarrte Wurtzit zeigte in Stiickform eine lichtgelbe Farbe. — In Diinnschliff von 
der üblichen Dicke ist das Mineral durchsichtig, jedoch nur schwach durchsichtig ; 
also mit sehr starker Lichtabsorption. — Die Krystalle sind optisch einachsig; von 
Basis und hexagonaler Säule begrenzt; der Typus ist kurz säulenförmig. — Die 
Lichtbrechung ist extrem stark. — In einem relativ dicken Dünnschliff erreichen die 
Interferenzfarben das Gelb erster Ordnung; die Art der Doppelbrechung ist positiv, 
und die Doppelbrechung ist erheblich niedriger als 0.05. — Diese Kriterien stimmen 
mit den von ALLEN usw. gelieferten Angaben für Wurtzit. 
3 Z. f. anorg. Ch. 70, 1911; die Arbeit von LEBEDEW (und von WoLoskow) wurde im 
mineralogischen Laboratorium (Prof. F. J. Levınsonn-Lessıng) des Polytechn, Instituts zu 
Petrograd ausgeführt. 
